質問: tigアルミ溶接不良について ダイ*ンのインバータ溶接機300pで52s等のアルミ溶接を試していますがうまくいきません。 条件は電流3080a、アルゴンガス目盛7**/min(単位?)、セリタン電極φ1.6、パルス無し、アルミ溶接棒5183 φ1.6 or 5356φ2.4。 アーク開始してプールは出来るのですがアルミ棒を足すと白く又は黒く汚れてビードになっていきません。 また、アークでプールを作り移動していくと光沢のある溶融痕は出来ず、白く(酸化?)なっています。 ガス流量を312まで変化させても変化が無いようです。 ボンベを1本半くらい使ってしまいました。 困っています。
回答: アルミは、交流tigで溶接する場合は母材が ある程度温まらないとアークの熱が拡散して熔けて くれません、板厚と大きさで変わりますが、3tの 100□くらいを突合せ溶接するとして、電流は100a から120a、ガスは10 l/min以上、ノズルは8φ 以上、電極は2.4φか3.2φ、棒は母材が52sならば 5356の23.2φがいいでしょう、サンダーをかけた あとはヤスリ等で石を除去してステンレスのワイヤーブラシで酸化膜をとるようにしましょう。 アーク長はすこし長めに、またノズルから電極を 出しすぎてはいけません、クレータのまわりが濡れたように光りだしたら程よく温まってます、溶加棒を 入れていい時です。 以上は、目安で人によって多少変わります。 では、ご健闘お祈り致します。